Държавен вестник, бр. 62, 2024 г., стр. 107

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  107  
Чл. 62. За защита с инжекционен разтвор 
на вътрешна и външна напрягаща армировка 
без сцепление с бетона разтворът и инжекти­
рането трябва да съответстват на БДС EN 446.
Чл. 63. При напрягане без сцепление на 
армировката каналообразувателните тръби 
и закотвящите устройства на напрягащата 
армировка се запълват по определен начин с 
антикорозионна грес или със смазки, които 
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. инжектирането с грес или смазка се из­
пълнява с непрекъсната и постоянна скорост;
2. инжектираният обем трябва да е сравним 
с теоретичния свободен обем в канала, като 
се отчита промяната на обема в зависимост 
от температурата;
3. след завършване на инжектирането 
непредвидена загуба на грес или смазка от 
каналите се предотвратява чрез уплътняването 
им под налягане;
4. материалите, връзките и оборудването 
трябва да бъдат съвместими в температурните 
граници, необходими за инжектиране на грес 
или смазка; при повишени температури се 
прилагат специални предпазни мерки за работа.
Чл. 64. (1) Местата на закотвяне и накрай­
ниците се предпазват по същия начин както 
напрягащата армировка.
(2) Анкерните устройства се уплътняват 
след гресиране за осигуряване на защита от 
корозия, равнозначна на защитата по дължи­
ната на напрегнатата армировка (например 
достатъчна дебелина на плътен бетон с ниска 
пропускливост или затапване, или комбина­
ция от мерки).
(3) Анкерните зони трябва да бъдат пред­
пазени от дренажна вода.
(4) Всички отдушници и входни и изходни 
отвори за инжектиране трябва да са уплътнени 
и защитени.
Чл. 65. Резултатите от контрола и съот­
ветствието с изискванията се документират 
в дневници по образец, дадени в приложение 
№ 5 и приложение № 6.
Раздел V
Бетонови работи
Чл. 66. (1) Производството на бетонните 
смеси трябва да отговаря на изискванията на 
БДС ЕN 206 „Бетон. Спецификация, свойства, 
производство и съответствие“ и националното 
приложение към него. 
(2) Транспортирането и полагането на 
бетонната смес се извършват с технически 
средства, които позволяват получените при 
производството характеристики на сместа да 
се запазят. 
(3) Инвестиционният проект по част „Кон­
структивна“ определя изисквания за специ­
фикацията на бетона съгласно БДС ЕN 206, 
националното приложение към него и други 
приложими действащи стандарти, свързани 
с конкретния метод на изпълнение на бето­
новите работи на строежа.
Чл. 67. (1) Не се допуска съставът на 
бетонната смес да бъде променян след ос­
новния процес на разбъркване и излизане от 
смесителя.
(2) Добавяне на различни съставки в бетона 
(химически добавки, пигменти, влакна и др.) 
на обекта с цел да се повлияе на времето на 
свързване на цимента, на консистенцията 
на бетонната смес или на други качества 
на сместта е възможно, когато и както е 
предвидено в инвестиционния проект или с 
разрешение на проектанта.
Чл. 68. (1) Преди бетониране работните 
фуги, включително бетоновото сечение и 
армировката, се почистват от прах, цимен­
тово мляко/паста и се намокрят до влажно 
състояние. За осигуряване на по-добра връзка 
между нов и съществуващ бетон работните 
фуги може да се третират допълнително със 
състави на циментова или цименто-полимер­
на основа. 
(2) Когато бетонът се полага директно върху 
земна основа, бетонната смес се предпазва от 
смесване с основата и от загуба на вода чрез 
полагане на разделителен пласт. Конкретните 
решения и материали (полиетиленово фолио, 
геотекстил и др.) се посочват в инвестицион­
ния проект по част „Конструктивна“.
(3) Кофражът се почиства от отпадъци, 
отломки, лед, сняг и задържана вода.
Чл. 69. (1) Мерки за предпазване и защита 
на бетона на обекта от вредни климатични 
въздействия се предприемат и изпълняват от 
строителя по предписание на проектанта по 
част „Конструктивна“, когато:
1. съществува риск по време на полагането 
за отмиване на циментовото мляко/паста и 
дребния добавъчен материал от бетонната 
смес от дъжд или друга течаща вода;
2. температурата на околната среда е по-
ниска от 5°С или се предвижда да е по-ниска 
от 5°С по време на бетониране и отлежаване;
3. температурата на околната среда е по-ви­
сока от 30°С или се предвижда да е по-висока 
от 30°С по време на свързване и отлежаване. 
(2) По време на бетонирането температурата 
на работните фуги трябва да бъде над 0°С.
(3) Конкретните мерки се изпълняват и 
документират със заповедната книга на мес­
тостроежа.
Чл. 70. (1) Контролът при приемането на 
бетонната смес се извършва от техническия 
ръководител на строежа и се документира 
чрез подписване на експедиционната бележка. 
(2) Контролът при приемане на самоуп­
лътняващ се бетон включва изпитване на 
характеристиките му вискозитет, способ­
ност на преминаване и/или устойчивост на 
разслояване при пресяване, което и както е 
специфицирано в инвестиционния проект.